52 F. Rinne. Vergleichende Untersuchungen über die Methoden 



von Festigkeitsunterschieden in verschiedenen Eichtungen der 

 Gesteinsbank hintanzuhalten. Herr R. Brunnee, dem wir für 

 die zaMreichen, äußerst sorgfältig gearbeiteten Probekörper 

 sehr zu Dank verpflichtet sind, schreibt uns bezüglich der 

 Herstellung letzterer wie folgt. 



„Durch Sägen quer zur Lagerfläche wurden zunächst 

 250 mm lange Stäbe von z. T. 47 mm, z. T. 52 mm Quadrat 

 hergestellt. Die von 52 mm wurden auf einer großen Schleif- 

 maschine abgerundet, und vor ihre Endflächen wurde je eine 

 Eisenplatte mit feinem Loch als Zentrum mit Schellack ge- 

 kittet. Hierauf wurden die Säulen vermittels eines glasharten 

 Stahls auf der Drehbank sehr vorsichtig abgedreht und schließ- 

 lich mit einer Schleifhülse genau rund auf 50,2 mm Durch- 

 messer fertig geschliffen. Nachdem diese Säulen in vor- 

 geschriebene Längen zersägt waren, mußte noch eine besonders 

 wichtige Arbeit, das Schleifen peinlich genau ebener und 

 paralleler Endflächen ausgeführt werden. Zu diesem Zwecke 

 wurden drei große Spiegelglasscheiben benutzt, welche auf- 

 einander geschliffen wurden, bis von allen sechs Flächen der 

 Scheiben je zw^ei beliebige zur vollkommenen Berührung ge- 

 bracht werden konnten. Auf diesen Planflächen wurden dann 

 je 10 durch Wachskitt verbundene Säulen gleicher Länge 

 vermittels Polier Schmirgel geschliffen. So ließen sich End- 

 flächen herstellen, die genau aufeinander paßten, so daß zwei 

 übereinandergestellte Säulen aneinander hafteten. Ganz ent- 

 sprechend wurde bei der Herstellung der Stäbe mit quadrati- 

 schem Querschnitt verfahren." 



Bei vorsichtig verstärkter Druckausübung ließ sich auf 

 der Oberfläche der Marmorprobestücke verhältnismäßig sehr 

 leicht die interessante Erscheinung von regelmäßigen Eiß- 

 systemen beobachten, von bestimmt angeordneten kleinen 

 Sprüngen nämlich, die ungefähr bei Maximalbelastung auftraten 

 (Taf. VI Fig. 1 — 4). Bei weiter geführter Druckäußerung be- 

 gann das Quecksilber im Skalenrohr der Maschine zu sinken, 

 und dann trat plötzlicher Zusammenbruch ein. 



Es ist also möglich, Präparate herzustellen, die trotz der 

 ausgeübten Maximalbelastung in sich zusammenhalten. Ab- 

 gesehen von den feinen Eissen und Yerdrückungszonen sind 

 die Stücke so gut wie unverändert: sie besitzen, wie eine 



